— 90 — 



bedeutenden Unterschiede, dock erwies sieh bei allen der Harzgehalt als 

 ziemlich beträchtlich, was offenbar darauf zurückzuführen ist, dafs die Bäume 

 doch wohl relativ sehr jung sind. 



Die Harburger Gummikaram-Cc, Inhaber Dr. Heinr. Traun, schreibt 

 darüber: Ohne Zweifel repräsentieren die drei Proben einen vorzüglichen 

 Kautschuk und kann man nur wünschen, dafs möglichst viel in dieser Qualität 

 importiert wird. Der Marktwert für diese Ware wird zwischen 5.60 bis 6 Mk. 

 pro Kilogramm liegen, je nach Trockenheit und Sauberkeit der Ware. Ist 

 man durch die planmäfsige Gewinnung im stände, ein vollständig trockenes 

 und reines Produkt zu erzielen, ähnlich den ostafrikanischen feinen Kilwa- 

 bällen, so ist es sehr gut möglich, dafs sich dann für den Kautschuk eine 

 spezielle Verwendung findet und der kommerzielle Wert wesentlich 6 Mk. pro 

 Kilogramm übersteigen wird. 



Die Hamburger Kautschukfirma Weber -Schär taxierte den Wert der 

 Proben nur auf 4.60 Mk. pro Kilogramm. Die Qualität repräsentiert eine sehr 

 gute Ware, nur nehmen wir an, dafs dieselbe im Stück wesentlich feuchter als 

 die kleine Probe fallen wird, was selbstverständlich den Wert ungünstig 

 beeinflussen würde. 



Die Vereiuigten Gummiwarenfabriken Harburg-Wien bewerten sämtliche 

 drei Proben als gute Mittelsorten von Rohgummi, jedoch läfst der hohe Gehalt 

 an Harz die Verwendung für manche Zwecke bedenklich erscheinen. Wie sich 

 diese Gummis in der Fabrikation machen würden, könnte erst auf Grund 

 gröfserer bezüglicher Versuche mit je 5 kg Material festgestellt werden. 



Die Analysen dieser Fabrik ergaben folgendes Resultat: 



Probe I 



hatte einen Schmelzpunkt von 150 ° C 



Waschverlust 910 pCt. 



Harz 16.90 „ 



Wachs 4.70 , 



Asche 1-87 - 



Reine Gummisubstanz . 67.43 - 



KW.OO pCt. 

 Probe II 



hatte einen Schmelzpunkt von 155 ° C. 



Waschverlust 12.80 pCt. 



Harz 16.20 , 



Wachs 5.10 , 



^sche 2.27 „ 



Reine Gummisubstanz . 6363 - 



100.00 pCt. 

 Probe III 



hatte einen Schmelzpunkt von 160 ° C. 



Waschverlust 6.40 pCt. 



Harz 14 40 , 



Wachs 8.20 „ 



Asche 1-93 „ 



Reine Gummisubstanz . 69.07 „ 



100.00 pCt. 

 Die Untersuchung am pharmaceutisch-chemischen Institut der Universität 

 durch den Chemiker Mannich ergab folgendes: 



